Aclilzehnter Abschnitt. Fasern. 445 



Aber es bleiben ja die Tracbeiden mit ihren charakteristischen Tüpfeln 

 nach der Maceration des Holzes zurück, und so wird der Nachweis, dass 

 ein IIolzschlifT aus einem Nadelholze erzeugt werde, stets zu erbringen 

 sein. Doch wird man in den Holzcellulosen die Tüpfel der Tracheiden 

 niemals so deutlich als im Holzschliff sehen. Nach v. HöhneP) sind 

 sie leichter zu linden, w^enn man die zu unterscheidende Faser mit Chlor- 

 zinkjod färbt. Da die Laubhülzer von fibrösen Elementen ausser 

 Tracheiden noch Libriformfasern und Gefässe enthalten , und alle diese 

 Elemente im Papierstoff erscheinen, so wird man rasch und sicher durch 

 das Mikroskop constatiren können, ob eine Holzcellulose aus Nadel- oder 

 Laubholz bereitet wurde. Zu entscheiden, welcher Art das Laubholz 

 war, das zur Gewinnung der Holzcellulose diente, wird zumeist einige 

 Schwierigkeiten bereiten und in manchen Fällen kaum durchführbar er- 

 scheinen. Man wird zur Bestimmung der Holzart jene Charaktere heran- 

 zuziehen haben, welche im siebzehnten Abschnitte dieses Buches (Hölzer) 

 angegeben sind. Doch ist selbstverständlich bei der Untersuchung von 

 Holzcellulose und dem daraus erzeugten Papier auch Rücksicht zu neh- 

 men auf jene Eigenthümlichkeiten , welche die macerirten Fasern dar- 

 bieten. Es gehört dies aber in das Gebiet der technischen Mikroskopie 2). 



41) Bastfaser des Papiermaulbeerbaumes 3). 



Der Bast des Papiermaulbeerbaumes [Broussonetin papyrifera)^) 

 zeichnet sich durch ein dichtes Gefüge aus und lässt sich in grossen, 

 weissen, biegsamen Stücken ablösen^); er lässt sich auch leicht in lange, 

 feine und feste Fasern zerlegen, welche in grossem Maassstabe und seit 

 alter Zeit in Japan, aber auch in China in der Papierbereitung Anwendung 



1) Mikroskopie der Fasern, p. S2. 



2) V. Höhnel (Beitrag zur Mikroskopie der Holzcellulosen, Mittheilungen des 

 k. k. technol. Gewerbemuseums, Wien 1891, No. 7 und 8) unterwarf die aus euro- 

 päischen Holzarten hergestellten Holzcellulosen einer genauen mikroskopischen Unter- 

 suchung und stellte jene Charaktere der Fasern, welche in der Papieruntersuchung 

 mit Vortheil verwendet werden können, fest. 



3) Erste Aufl. dieses Werkes, v. Höhnel, Mikroskopie der Fasern (1887), p. 46 

 u. 79. T. F. Hanausek, Technische Mikroskopie (1900). 



4) Es wird angegeben, dass in untergeordnetem Maasse auch Broiissonetia 

 Kümpferi zur Papierbereitung diebe. A. Rudel, Oesterr. Monatsschrift für d. Orient, 

 1881, p. 128. 



5) Von Stämmen und älteren Aesten lassen sich so grosse, dabei aber doch 

 weich und biegsam gebliebene Bastschichten ablösen, dass sie wie Gewebe benützt 

 werden können. In einigen Tropenländern soll dieser Bast thatsächlich als Beklei- 

 dungsstoff dienen. Cat. des col. fr. 1867, p. 81. 



